( »97 ) 

 blablement placés, aux points milieux par exemple, vont en augmentant 

 avec la longueur du barreau. J'ai pris un barreau d'acier de Sheffield, de 

 o m ,oi de diamètre et de o m ,70 de longueur; je l'ai coupé à froid en deux 

 tronçons, l'un de o m , i4, l'autre deo m ,56, puis j'ai déterminé pour chaque 

 tronçon le coefficient de la variation passagère, correspondant au point 

 milieu : j'ai trouvé ainsi o, i48 pour le barreau de o m , i4 et o,343 pour le 

 barreau de o m , 56. 



» J'ai constaté précédemment (Note du 19 juin 1876) que, lorsqu'on 

 compare des barreaux de mêmes dimensions, de provenances diverses, le 

 coefficient de la variation passagère correspondant à un point déterminé, 

 au point milieu par exemple, peut avoir des valeurs très-différentes pour 

 deux barreaux différents. En comparant des barreaux de Sheffield et d'Al- 

 levard, j'ai trouvé que, dans les mêmes conditions, les premiers éprouvaient 

 une variation passagère beaucoup plus grande que les seconds. Depuis 

 lors, ayant mis en expérience de nouvelles séries de barreaux, j'ai trouvé 

 que le coefficient de la variation passagère peut varier très-notablement 

 d'un barreau à un autre, même lorsque ces barreaux proviennent de la 

 même fabrique, et j'ai rencontré certains barreaux d'Allevard qui m'ont 

 donné une variation passagère plus grande que certains barreaux de Shef- 

 field, de mêmes dimensions. Ce résultat n'a rien d'ailleurs qui puisse sur- 

 prendre, car il est bien clair que tous les produits d'une même usine ne 

 peuvent pas, en général, être considérés comme identiques. En définitive, 

 il résulte de mes expériences que la valeur de la variation passagère varie 

 considérablement d'un barreau à un autre; mais je ne saurais dire à quelles 

 circonstances on doit attribuer les différences que présentent les résultats 

 obtenus, parce que je n'ai pas pu me procurer de renseignements certains 

 sur la fabrication des barreaux que j'ai employés. 



» Le fer est susceptible d'éprouver, comme l'acier, une variation perma- 

 nente et une variation passagère; mais les coefficients de ces variations sont 

 généralement plus petits, toutes choses égales d'ailleurs, dans le cas du fer 

 que dans le cas de l'acier. 



» J'ai admis, au début de mes recherches, que la chaleur, en diminuant la 

 force coercitive , favorise le développement de l'aimantation; mais les 

 expériences que j'ai mentionnées jusqu'ici ne suffisent pas pour prouver 

 qu'il en soit réellement ainsi. Lorsqu'un barreau d'acier est mis en contact 

 avec un aimant à la température ordinaire, et qu'on élève graduellement sa 

 température, on accroît son aimantation dans une proportion qui peut être 

 considérable, mais cet accroissement pourrait provenir uniquement de ce 



